## Analisa Pengaruh Temperatur
Sealing terhadap Kuat Tarik dan Gugus Fungsi pada Material Komposit LDPE-NILON-AL sebagai Fleksibel Packaging
Budianto, Yohanes Dwi Adhi H, Sesmaro Max Yuda Teknik Mesin Universitas Kristen Indonesia, Indonesia Jl. Mayjen Sutoyo No.2, RT .9/RW.6, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630 e-mail : adhiherdianto@gmail.com
Received 06 Februari 2022 | Revised 05 April 2022 | Accepted 11 April 2022

## ABTRAK
Kemasan plastik fleksibel merupakan salah satu kemasan yang dibutuhkan dalam mengemas suatu produk makanan  dan  produk  lainnya  dalam  bentuk,  solid,  powder,  dan  liquid.  Pada  kemasan  plastik  fleksibel dengan campuran material komposit ( LDPE-Nilon-Al ) menunjukan bahwa variasi suhu sealing 160 °C adalah suhu yang paling baik karena pada suhu tersebut hasil permukaan sealing pada kemasan plastik fleksibel  terlihat  lebih  sedikit  mengalami  kerusakan  akibat  perlakuan  panas.  Berdasarkan  karakteristik pengujian Scanning Electron Microscope (SEM) terlihat morfologi permukaan material komposit ( LDPE- Nilon-AL ) memiliki hasil permukaan yang baik dan memiliki hasil terbesar pada komposisi unsur rata – rata  carbon  68,89 wt%.  Hasil  pengujian  kuat  tarik  hasil  sealing    dengan  standard  ASTM  F88  yang didapatkan adalah 106 N. Sementara itu, hasil karakteristik spectra FTIR menunjukan gugus fungsi N-H secondary amide stretching, O-Al-OH, dan C-H alkil pada bilangan gelombang 3297,66 cm -1 , 1199,50 cm - 1 , dan 2933,18 cm -1 .
Kata kunci : Kemasan Fleksibel, Fourier Transform Infared Spectroscopy, Scanning Electron Microscope, Sealing Strength.

## ABSTRACT
Flexible packaging is one of the packages needed to package a food product and other products in solid, powder, and liquid forms. In flexible plastic packaging with a mixture of composite materials (LDPE- Nylon-Al) shows that the variation of the sealing temperature of 160 °C is the best temperature because at that temperature the sealing surface on flexible plastic packaging looks less damaged due to heat treatment. Based on the SEM test, it can be seen that the surface morphology of the composite material (LDPE-Nylon- AL) has a good surface yield and has the largest yield at an average composition of 68.89 wt% carbon. The  results  of  the  tensile  strength  test  for  sealing  with  the  ASTM  F88  standard  obtained  are  106  N. Meanwhile, the results of the FTIR characteristics show the NH secondary amide stretching, O-Al-OH, and CH alkyl functional groups at wave numbers 3297.66 cm- 1 , 1199 .50 cm -1 , and 2933.18 cm- 1
Keywords : Flexible packaging, Fourier Transform Infared Spectroscopy, Scanning Electron Microscope, Sealing Strength.

## 1. Pendahuluan
Kemasan pada umumnya digunakan dalam industri manufaktur, dikategorikan berdasarkan pada material  yang  membentuknya  dan  kebutuhan  produk  yang  dikemasan.  Fleksible packaging ( kemasan plastik fleksibel ), merupakan salah satu dari banyak bentuk kemasan yang dibutuhkan dalam mengemas suatu produk makanan dan produk lainnya dalam bentuk, solid, powder, liquid . Maksud dan tujuan kemasan ini dapat melindungi makanan didalamnya karena memiliki sifat barrier resistance dan kekuatan  secara  fisik.  Kelebihan  lainya  yang  dimiliki kemasan  plastik fleksibel adalah beratnya ringan, design yang praktis, mudah di seal dengan low temperatur, tahan lipatan dan memiliki nilai ekonomis [1] .
Dari  penelitian [2] hasil  beberapa  uji  yang  telah  dilakukan interaksi  kimia  dari  plastik biodegradable yang dihasilkan dapat dilihat berdasarkan hasil analisa dengan FTIR ditemukan bilangan gelombang 1165,00 cm -1 yang menunjukan gugus fungsi C-O bending yang khas untuk menunjukan ikatan antara limbah plastik polipropilena yang digrafting dengan maleat anhidrida dengan bantuan inisiator benzoil peroksida dan pati biji durian yang didukung dengan bilangan gelombang  1635,64  cm -1 yang  menunjukan  gugus  fungsi  C=C  pada  maleat  anhidrida  dan polipropilena  yang  terikat  silang  dan  bilangan  gelombang  3448,72  yang  menunjukkan  gugus fungsi O-H stretching yang khas untuk menunjukkan pati.
Pada  proses  perekatan  atau seal kemasan  flekibel  yang  berlapis  PET-ALU  FOIL-LDPE diperlukan temperatur yang cukup untuk lelehkan LDPE dan PET hasil penelitian yang dilakukan [3] .  Berdasarkan  hasil  penelitiannya  didapatkan seal  strength optimal  yaitu  31  N/15mm temperatur 180°C pada arah TD dan 34 N/15mm 160°C pada arah MD sudah cukup mempunyai nilai seal strength yang memenuhi standar kemasan pestisida yaitu 30 N/15mm. sehingga tidak perlu menaikkan temperatur sampai 240°C yang akan melebihkan penggunaan energi serta waktu proses seal.
Menurut pengujian yang dilakukan [4] dari hasil pengujiannya kuat Kekuatan tarik segel kemasan aluminium  foil,  semakin  tinggi  suhu  yang  diberikan  maka  semakin  kuat  daya  rekat  yang dihasilkan. Untuk uji kebocoran dimana semakin tinggi temperatur yang diberikan menghasilkan kualitas seal yang baik/tidak bocor (OK). Dari hasil pengujian tarik segel kemasan aluminium foil, semakin tinggi tekanan yang diberikan, semakin tinggi kekuatan tariknya. Pemberian tekanan yang terlalu besar belum tentu menghasilkan kualitas kemasan yang baik, karena pada tekanan berlebih uji kebocorannya buruk (NG).
PT XEZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang food and beverage . Pada salah satu pengemasan susu kental manis menggunakan bahan kemasan plastik fleksibel dengan spesifikasi 3 kandungan jenis material komposit ( NY lebar 1010 mm tebal 15 µm, ALU lebar 1010 mm tebal 7 µm, dan LLDPE 1010 mm tebal 120 µm )  pada saat proses permesinan di mesin filling susu kental manis terkadang masih ada terdapat kemasan yang mengalami kebocoran pada bagian sealing .  Data  kebocoran  pada  tahun  2020  total  karton  kembali  dari  kosumen  adalah 11.012, di dalam karton tersebut ditemukan kemasan fleksibel packaging susu kental manis yang bocor dan cacat deliminasi.
Penelitian ini untuk menganalisa bagaimana pengaruh temperatur terhadap struktur mikro, kuat tarik / seal strength , dan gugus fungsi pada standing pouch material kemasan komposit LDPE, Nilon, dan Aluminium yang digunakan PT XYZ pada pengemasan susu kental manis dengan variasi temperatur sealing 160°C , 170°C, dan 180°C pada mesin filling pouch dengan tekanan dan waktu tetap yaitu 3 bar dan  1 menit. Sehingga data analisa yang didapatkan menjadi acuan untuk metode modifikasi komposisi material.

## 2. Metodologi Penelitian
Bahan yang digunakan kemasan fleksibel material komposit LDPE-Nilon-Al yang melindungi produk  dari  kerusakan  selama  penyimpanan  dan  pengangkutan.  Laminasi  terdiri  dari  lapisan dalam  yang  dapat  ditutup  rapat  dan  salah  satu  lapisan  harus  terbuat  dari  aluminium  untuk melindungi produk dari oksigen, cahaya, dan kelembaban. Komponen kemasan fleksibel tidak boleh mentransfer senyawa signifikan apapun ke dalam produk, yang dianggap sebagai bahaya. Mencetak pada kemasan fleksibel tidak akan mengalami perubahan selama masa simpan produk. Data material kemasan fleksibel material komposit adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1  Data material kemasan fleksibel
Langkah pengambilan sampel dan pengujian adalah sebagai berikut:

## Gambar 2.1 Diagram alir
Struktur mikro kemasan fleksibel bahan komposit LDPE-Nylon-Al dapat diteliti dengan alat yang disebut Scanning  Electron  Microscope berupa  foto  digital. Menurut [5] langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :
a. Sebuah  sampel  yang merupakan  hasil  penyegelan  kemasan  fleksibel  bahan  komposit LDPE-Nylon-Al ditempatkan dalam wadah yang akan dilapisi emas.
b. Sampel diletakkan pada wadah, kemudian disinari dengan berkas elektron sekitar 20 kV. Dengan demikian, sampel memancarkan elektron sekunder dan elektron hamburan balik (BSE) yang dapat dideteksi oleh detektor Scintilator yang diperkuat sehingga muncul gambar pada layar CRT.
c. Pemotretan dilakukan dengan cara mengatur bagian tertentu dari objek dan perbesaran yang diinginkan.
L ayer C omposition U nit Standard T olerance O -N ylon µm 15 ± 1 A dhesiv e µm 3 ± 0,5 Alumunium (Alu) µm 7 ± 0,5 A dhesiv e µm 3 ± 0,5 Linear Low  Density P olyethylene ( LLDPE ) µm 120 ± 12 Total Thick ness µm 148 ± 14,5
P roduct P acking : SCM P ouch 560 gr
Pengujian sealing strength merupakan proses pengujian terhadap daya rekat pada suatu kemasan untuk mengetahui kuat rekat kemasan tersebut. Pengujian ini dilakukan supaya dapat mengetahui kekuatan dan ketahanan kemasan terhadap kerusakan kemasan akibat faktor dari luar. Standard pengujian sealing strength of barrier material adalah ASTM F88 [6] . a. Sampel yang berupa hasil sealing kemasan fleksibel material komposit LDPE-Nilon-Al kemdian marking sesuai ukuran standard ASTM F88, setelah itu potong mengunakan gunting.
b. Nyalakan  mesin  uji sealing  strength ,  cekam  dengan jaw mesin  bagian  ujung-ujung sampel uji.
c. Start mesin kemudian mesin akan bekerja secara otomatis menarik sampel uji dan data kekuatan sealing strength diolah pada aplikasi komputer mesin.

## Gambar 2.2 Ukuran sampel ASTM F88
Uji Fourier Transform Infared Spectroscopy dilakukan untuk mengetahui informasi terkait gugus fungsi yang ada pada komposit yang dihasilkan. Gugus fungsi ditunjukkan oleh puncak yang  berbeda.  Cara  kerja Fourier  Transform  Infared  Spectroscopy sebagai  berikut  dapat dilihat  pada  Gambar  2.2.  Pertama,  sampel  kemasan  fleksibel  dari  bahan  komposit  LDPE- Nylon-Al yang akan diukur diidentifikasi, baik berupa atom atau molekul. Sinar infra merah yang  bertindak  sebagai  sumber  cahaya  dibagi  menjadi  dua  sinar,  satu  dilewatkan  melalui sampel dan yang lainnya melalui komparator. Kemudian berturut-turut melewati pemotong. Setelah melalui prisma atau kisi-kisi, sinar akan jatuh pada detektor dan diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian direkam oleh perekam. Selanjutnya, penguat diperlukan ketika sinyal yang dihasilkan sangat lemah [7] .
Gambar 2.2 Cara  kerja  FTIR
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Analisa Struktur Mikro dan Kandungan Material  Dengan Metode SEM-EDX Kemasan Fleksibel Material Komposit ( LDPE-Nilon-Al)
Gambar 3.1 a. Mikrograf material kemasan fleksibel material komposit LDPE-Nilon-Al awal, pembesaran dari 3000X, 5000X, dan 10000X  b. Mikrograf dan komposisi unsur kimia dari kemasan fleksibel material komposit LDPE-Nilon-Al awal.
Berdasarkan hasil pengujian mikrograf material fleksibel komposit LDPE-Nilon-Al pada gambar (a.) menunjukan hasil permukaan material sebelum mendapatkan perlakuan panas atau proses sealing . Berdasarkan uji SEM EDX terhadap material fleksibel LDPE-NILON-AL awal sebelum mendapatkan  perlakuan  panas  atau  proses sealing mengandung  unsur  carbon  75,24  wt%  , Palladium 5,19 wt% , dan gold 18,84 wt%
Gambar 3.2 Mikrograf material kemasan fleksibel material komposit LDPE-Nilon-Al pembesaran dari 3000X, 5000X, dan 10000X. ( a. temperatur 160 °C, b. temperatur 170 °C, dan c. temperatur 180 °C ).
a b
Morfologi  permukaan  dari  kemasan  fleksibel  material  komposit  LDPE-Nilon-Al, memperlihatkan  bahwa  permukaan  hasil sealing terlihat  cukup  baik  karena  dari  pembesaran 3000X, 5000X, dan 10000X hampir tidak ada cacat permukaan yang berarti. Hasil sealing dengan variasi temperatur 160 °C, 170 °C , 180 °C terlihat tidak ada deformasi yang signifikan pada material  ketika  mengalami  perlakuan  panas,  hanya  saja  terdapat  beberapa  permukaan  hasil sealing yang kasar.
Gambar 3.3 Mikrograf dan komposisi unsur kimia dari kemasan fleksibel material komposit LDPE-Nilon-Al pada temperatur a. 160 °C b. 170 °C c. 180 °C
Berdasarkan uji SEM EDX terhadap material fleksibel LDPE-NILON-AL pada temperatur 160 °C  dari  dua  sampel mengandung  unsur  rata-rata  carbon  68,89  wt%  ,  alumunium  0,19  wt%, oksigen 10,78 wt% , palladium 3,16 wt% , dan gold 17,04 wt%. Berdasarkan uji SEM EDX terhadap material fleksibel LDPE-Nilon-Al pada temperatur 170 °C dari dua sampel mengandung unsur rata-rata carbon 67,58 wt% dan alumunium 0,15 wt%, oksigen 11,13 wt% , palladium 2,97 wt% , dan gold 17,19 wt%. Berdasarkan uji SEM EDX terhadap material fleksibel LDPE-Nilon- Al pada temperatur 180 °C dari dua sampel mengandung unsur rata-rata carbon 59,83 wt% dan alumunium 0,105 wt%, nitrogen 10,52 wt% , oksigen 10,64 wt% , palladium 2,99 wt% , dan  gold 15,93 wt%.
a
b c
Berdasarkan hasil uji SEM-EDX pada material kemasan fleksibel (LDPE-Nilon-Al), perlakuan panas pada maerial mempengaruhi unsur karbon yang dihasil pengujian komposisi unsur kimia dengan pengujian SEM-EDX pada tabel kandungan unsur SEM-EDX
Dari  kandungan  unsur  SEM-EDX  menunjukkan  bahwa  komposisi  unsur  karbon  pada  sampel material LDPE-Nilon-Al (sampel material asli/material awal dibanding dengan komposisi unsur karbon pada sempel temperatur 160 °C,170 °C, dan 180°C mengalami penurunan kandungan karbonnya. Hal ini terjadi karena titik leleh 105 °C - 115°C (Tabel 3.11 hal 195) dan ketahanan panas  105  °C -120  °C    (Tabel  3.12  hal  197).  Memperlihatkan,  artinya  bahwa  sampel  pada temperatur 160 °C, 170 °C, 180 °C telah terjadi perubahan atau pengurangan unsur karbon yang diakibatkan  telah  terjadinya  dipolimerisasi  atau  pemutusan  rantai  polimer  yang menghasilkan monomer atau disebut dengan metode hidrolisis [8] .
3.2. Analisa Kekuatan Sealing Strenght Kemasan Fleksibel Material Komposit (LDPE- Nilon-AL)
Berdasarkan  hasil  uji sealing  strength dengan  tekanan  dan  waktu  yang  sama,  pada  variasi temperatur 160 °C kekuatan sealing yang dihasilkan 106 N, temperatur 170 °C kekuatan sealing yang dihasilkan 104 N dan kekuatan sealing yang dihasilkan pada variasi temperatur 180 °C adalah 101 N.
Sedangkan sealing strength rata rata semakin besar temperatur yang digunakan maka semakin besar kekuatannya yaitu 50,3 N. Sealing strength rata rata ini disebabkan oleh lapisan nilon pada material komposit LDPE-Nilon-Al  yang tidak putus tetapi semakin mulur.
Gambar 3.4 Hasil sealing strength 160 °C Gambar 3.5 Hasil sealing strength 170 °C 170 °C
Gambar 3.6 Hasil sealing strength 180 °C
180 °C

## 3.3. Analisa Gugus Fungsi Dengan Metode FTIR Kemasan Fleksibel Material Komposit ( LDPE-Nilon-Al )
Gambar 3.2 Spektogram LDPE-Nilon-Al pada temperatur 160 °C
Gambar 3.8 Spektogram LDPE-Nilon-Al pada temperatur 170 °C
Gambar 3.9 Spektogram LDPE-Nilon-Al pada temperatur 180 °C
Tabel 3.1  Serapan vibrasi gugus fungsi kemasan fleksibel material komposit LDPE-Nilon-Al [9]
Hasil karakterisasi FTIR menunjukkan bahwa kemasan fleksibel maerial komposit LDPE-Nilon- Al yang dihasilkan masih memiliki karakteristik penyusun LDPE, Nilon dan Aluminium. Spektra FTIR menunjukkan bahwa terdapat unsur LDPE pada gugus  lentur C-H alkil pada temperatur 160 °C, 170 °C, dan 180 °C panjang gelombang yang diperoleh 2865,69 cm -1 , 2865,69 cm -1 , 2863,76  cm -1 .  Gugus  regang  C=C  bilangan  gelombang  1633,40  cm -1 ditunjukan  temperatur 160 °C dan 170 °C serta pada temperatur 180 °C bilangan gelombang yang diperoleh 1635,33 cm -1 dan regang C-H alkil masing-masing pada temperatur 160 °C dan 170 °C pajang gelombang yang diperoleh 1415,49 cm -1 sedangkan panjang gelombang yang dihasilkan pada temperatur 180 adalah 1417,13 cm -1 . Unsur Nilon ditunjukan pada gugus N-H stretching di pajang gelombang 3295,73 cm -1 pada temperatur 160 °C dan 3297,66 cm -1 di temperatur 170 °C serta 180 °C. Gugus C=O stretching ditunjukan pada bilangan gelombang 1633,40 cm -1 pada temperatur 160 °C dan 170 °C serta 1635,33 cm -1 pada temperatur 180 °C. Gugus N-H bending yang ditunjukan pada bilangan gelombang 1536,98 cm -1 pada temperatur 160 °C, 170 °C dan 180 °C. Unsur Aluminium ditunjukan  pada  gugus   O-Al-OH    dengan  panjang gelombang  1199,50  cm -1 pada temperatur 160 °C dan 170 °C serta 1197,57 cm -1 pada temperatur 180 °C.
Diperkuat pada hasil pengujian FTIR yang ditunjukan pada tabel serapan vibrasi gugus fungsi kemasan  fleksibel  material  komposit  LDPE-Nilon-Al  menunjukan  perubahan  bilangan gelombang pada peregangan ikatan C-H dari 2865,69 cm -1 menjadi 2863,76 cm -1 . Ditinjau dari spektra IR ke 3 sampel, terlihat ada pergeseran bilangan gelombang. Pada sampel 1 hingga sampel 3 puncak bergeser ke kanan, contohnya gugus regang C-H alkil pada variasi temperatur 160 °C, 170 °C dan 180 °C begeser dari 2865,69 cm -1 menjadi 2863,76 cm-1. Ini menunjukan ikatan semakin tidak stabil, maka semakin murni pula sampel tersebut [10] hal ini merupakan efek dari perbedaan temperatur yang digunakan dalam penlitian ini.

## 4. Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pengaruh temperatur sealing terhadap gugus fungsi dan kuat tarik pada material komposit LDPE-Nilon-Al sebagai fleksibel packaging dengan varias temperatur,  tekanan  dan  waktu  tetap  (  3  bar  dan  1  menit  )  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Pengaruh temperatur terhadap gugus fungsi pada kemasan fleksibel material komposit (LDPE, Nilon, dan Al) Pada sampel 1 hingga sampel 3 puncak bergeser ke kanan, contohnya gugus regang C-H alkil pada variasi temperatur 160 °C, 170 °C dan 180 °C begeser dari 2865,69 cm -1 menjadi 2863,76 cm -1 . Ini menunjukan ikatan semakin tidak stabil. Pengaruh temperatur terhadap kuat tarik pada kemasan fleksibel material komposit (LDPE, Nilon, dan Al), semakin besar temperatur maka  kuat  tarik  yang  didapatkan  semakin  rendah,  kuat  tarik  paling  baik  didapatkan pada temperatur  160  °C  dengan  nilai  106  N.  Pengaruh  temperatur  terhadap  struktur  mikro  pada kemasan fleksibel material komposit (LDPE, Nilon, dan Al), semakin besar temperatur maka sturktur mikro yang dihasilkan pada permukaan hasil sealing makin kasar dan  nilai kandungan unsur carbon semakin pada temperatur 180 °C.
LDPE Nilon Al LDPE Nilon Al LDPE Nilon Al N-H  (stretching) 3295,73 3297,66 3297,66 3300-3250 C=O  (stretching) 1633,40 1633,40 1635,33 1820-1600 N-H  (bending) 1536,98 1536,98 1536,98 1560-1530 O-Al-OH 1199,50 1199,50 1197,57 1200-1000 Regang C-H Alkil 2865,69 2865,69 2863,76 2962-2853 Regang C=C Alkenil 1633,40 1633,40 1635,33 1680-1600 bending C-H 3 Alkil 1415,49 1415,49 1417,13 1450-1375 Gugus Fungsi Bilangan Gelombang (cm-1) 160 °C 170 °C 180 °C Literatur

## 4.2. Saran
Penelitian pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas material komposit LDPE-Nilon-Al sebagai  fleksibel packaging ,  dengan  cara  menguji  material  tersebut  dengan  metode Sealing Strength, Fourier Transform Infared Spectroscopy (FTIR), dan SEM-EDX untuk menganalisa pengaruh temperature terhadap material tersebut.
Tentu penulis berharap dengan adanya pengembangan penelitian pengujian dengan metode lainya untuk mengetahui kualitas material komposit LDPE-Nilon-Al sebagai fleksibel packaging , yaitu dilakukan pengujian sifat thermal dengan teknik analisa DSC ( Diferensial Scanning Calorimetry ) dan dilakukan pengujian struktur kristal dengan teknik XRD ( X-Ray Diffraction ).
5. Daftar Pustaka [1] Wagner, J. (2010). Multilayer flexible packaging . Elsevier Science.
[2] Samah, S. D. (2017). KARAKTERISASI PLASTIK BIODEGRADABEL DARI LDPE-g- MA DAN PATI TANDAN KOSONG SAWIT. EKSAKTA: Berkala Ilmiah Bidang MIPA ,
18 (02), 30–38. https://doi.org/10.24036/eksakta/vol18-iss02/48.
[3] Djonaedi, E., Ayu, D., & Handayani, D. (2019). VARIASI TEMPERATUR TERHADAP PERUBAHAN  NILAI  KEKUATAN  SEAL  PADA  MATERIAL  KEMASAN  LENTUR MULTI  LAYER  PET-ALU  FOIL-LDPE. Jurnal  Poli-Teknologi , 18 (3),  255–260. https://doi.org/10.32722/pt.v18i3.2346.
[4] Yahya, F. A., Soebiyakto, G., & Ismail, N. R. (2019). PENGARUH TEMPERATUR DAN TEKANAN TERHADAP DAYA REKAT ALUMINIUM FOIL PADA BAHAN PENGEMAS OBAT . 6.
[5] Mesakh,  E.  P.,  Napitupulu,  M.,  &  Gonggo,  S.  T.  (2017). Pengaruh  Alumina  Terhadap Membran  Blend  Kitosan-Polivinil  Alkohol- LitiumSebagai  Membran  Elektrolit Baterai. Jurnal Akademika Kimia , 6 (2), 72. https://doi.org/10.22487/j24775185.2017.v6.i2.9236
[6] Yamada, K., Miyata, K., Konishi, R., Okada, K., & Tsujii, T. (2015). Molecular Orientation Effect of Heat-Sealed PP Film on Peel Strength and Structure. Advances in Materials Physics and Chemistry , 05 (11), 439–446. https://doi.org/10.4236/ampc.2015.511044.
[7] Kristianingrum,  S.  (n.d.). HANDOUT  SPEKTROSKOPI  INFRA  MERAH  (  Infrared Spectroscopy, IR ) Oleh: 15. [8] Surdia, Tata. MS. Dan Saito, Shinroku. 1995. Pengetahuan Bahan Teknik. Cetakan ke-3 . PT. Prandnya Paramita, Jakarta.
[9] Dachriyanus,  D.  (2017). ANALISIS  STRUKTUR  SENYAWA  ORGANIK  SECARA SPEKTROSKOPI . Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas. https://doi.org/10.25077/car.3.1.
[10] Pavia, D.L., Lampman, G.M., Kriz, G.S., and Vyvyan, J.R., 2009, , 4th Edition, Brooks/Cole Cengage Learning, United State of America. Introduction to Spectroscopy.